— 813 — 



Nelle lamelle invece normali alla bisettrice acuta, e quindi parallele al 

 piano (n m n p ), si ha: v 



n m = n p roseo-carnicino tendente al giallognolo. 



Se dai caratteri sopra riportati si può in modo assoluto escludere che il 

 minerale appartenga al sistema triclino, con altrettanta sicurezza non si può 

 dire se esso sia trimetrico o monoclino. Le due sfaldature, perfetta l'una, 

 incerta l'altra, sicuramente pinacoidali, e la estinzione parallela nelle lamine 

 normali allo bisettrici, porterebbero ad ammettere che il minerale sia tri- 

 metrico; d'altra parte però le estinzioni inclinate, misurate nelle sezioni sot- 

 tili, ed una probabile dispersione orizzontale delle bisettrici che mi parve, 

 ma non con sicurezza, di riscontrare in talune lamelle, militerebbero invece 

 a favore del sistema monoclino. Per ora mi limito ad esporre i fatti come 

 vennero osservati, nella speranza che ulteriori ricerche mi mettano in grado 

 di potere con sicurezza decidere sopra questo importantissimo carattere. 



Il minerale non è attaccato dagli acidi; solo lasciandolo lungamente a 

 digerire con acido cloridrico concentrato e caldo, si scompone in minima 

 parte. Per mezzo di saggi pirognostici preliminari e di una analisi quali- 

 tativa, potei stabilire che il minerale è un silicato prevalentemente di ferro 

 e bario, con tracce di titanio, alluminio, manganese e magnesio ; ricerche spe- 

 ciali degli alcali diedero risultato negativo. 



Lasciato lungamente il minerale, ridotto in polvere finissima, ad una 

 temperatura intorno a 250°, non diede perdita sensibile di peso. 



Per avere il minerale completamente privo di magnetite, che, come ho 

 detto più sopra, vi è intimamente associata, separai quest'ultima dapprima 

 per mezzo di una calamita, e poi trattando la polvere con acido cloridrico ; 

 ottenni così del materiale abbastanza puro, come lo provò l'esame microsco- 

 pico. Siccome però nella massa stessa del minerale si trova diffusa una mi- 

 nutissima polvere nera, che ritengo essa pure magnetite, non è improbabile 

 che parte del ferro (ferroso e ferrico), determinata nell'analisi quantitativa, 

 sia derivata dalla magnetite. Ad ogni modo, l'analisi di cui riporto i risultati, 

 non è che preliminare e sommaria, essendomi limitato a dosare gli elementi 

 principali, e cioè la silice, il ferro ferroso e ferrico ed il bario, riserbandomi 

 di fare un'analisi più minuta, con dosaggio, se sarà possibile, anche degli 

 altri elementi, quando potrò disporre di una maggiore quantità di materiale. 

 I risultati dell'analisi sono esposti in I : 



I II 



Si0 2 36,56 37,53 



Fe 2 0 3 21,54 19,88 



FeO 4,47 4,47 



BaO 37,32 38,12 



99,89 



